^CICLOPEDIA DOMESTICA. 
691 
so ile ácido nítrico débil, ea un recipiente de vi¬ 
drio ó matraz, y después de haber decantado en 
claro el líquido que sobrenada, se hace evaporar 
la solución así obtenida hasta sequedad, en una 
cvaporadcra do porcelana ó mejor do platino; so 
deslio el residuo en agua hirviendo, so filtra para 
' separar de esta solución el arseniato do hierro 
que so ha precipitado durante la oporacion, se 
echa entonces en el líquido claro una solución de 
sub-fosfato de sosa, que descomponiendo el nitra¬ 
to de cobalto, da lugar á nitrato de sosa saluble 
y ú fosfato de cobalto insoluble que so preoipita. 
Este precipitado es do color de violeta y sus¬ 
ceptible de pasar al de rosa, quedando en el agua; 
después de haberlo lavado bien sobre un filtro, 
se recoge mientras que aun so halla en estado de 
jaletina, para mezclarlo con ocho veces su peso 
de alúmina en jalea. Para que la mezcla este 
bien hecha es menester que la mano tenga un 
tinto perfectamente uniformo, es docir, que esto 
fosfato esté igualmente diseminado por toda la 
masa, de suerte que no se pueda percibir punto 
alguno aislado. Se extiendo entonces la mezcla 
sobre planchas lisas en una estufa, y luego que 
la desecación está bastante adelantada para que 
haya llegado á sor dura y quebradiza, so muelo 
en seco en un mortero y se expone al fuego en 
un crisol de tierra reoubierto. Después de ba¬ 
bor sostenido la temperatura del todo al rojo-ce¬ 
reza durante media hora, so aparta el crisol del 
fuego, y abriéndolo so ha de encontrar el bollo 
color azul que se había propuesto obtener. En 
esto estado se mote en un frasco para conservarlo. 
La operación tendrá siempre buen éxito con 
tal que so observen atentamente las precauciones 
indicadas, y sobro todo, que la alúmina cuajada 
haya sido precipitada con un gran exceso de amo¬ 
níaco y bien lavada con agua limpia (como, por 
ejemplo, la que se obtiene do los filtros do car¬ 
bón) y hasta el agotamiento completo. 
/Alineación de las cenizas azules bronceadas, ó 
azul de cobre. 
El cobro azulado natural ó carbonato de cobre, 
si encuentra en todas las minas de este metal, 
en lisura de granos, laminitas, cristalizado en 
GI ¡snias romboiales, terminados por puntas de 
cuatro caras, en concreciones mamclonadas y es¬ 
triadas, en masas informes, etc., etc. 
jSfo vamos á hablar do este carbonato, por 
. parte bastante raro, sino de un producto 
artificial usado cu varias artes. 
azul de moutaña artificial es conocido mas 
r-ncraluicuto bajo el nombre de cenizas azules. 
preparación no k a bia s ido descrita aun de mo- 
j *pudiese practicarse en grande. 
1 ° Esta interesante descripción se debe á Mr. 
p J cn hábil fabricante de productos químicos. 
Entre los diferentes métodos que se han publica¬ 
do' 1 relativos á esta fabricación, la mayor parte 
son inexactos, J ninguno ofreco la certeza de ob¬ 
tener siempre los mismos resultados. Mr. Pa¬ 
yen afirma que siguiendo el método que él indi¬ 
ca y observando todas las precauciones indispen¬ 
sables, siempre se obtendrá buen resultado. 
Se disuelvo mediante el oalor sulfato de cobro 
(caparrosa azul) con agua, en tales proporciones 
que la disolución señale 35 grados en el areóme¬ 
tro de Baumé. Supondremos una cantidad de 
esta disolución igual á 240 libras; se repartirá 
igualmente en cuatro toneles descubiertos por una 
parte, so añadirán ISO litros de una disolución 
hirviendo de muriato de cal, quo señale 40° de 
llaumé. Se dividirá con exactitud en cuatro 
partes iguales el muriato de cal, pues está calcu¬ 
lado de modo que descomponga casi en un todo el 
sulfato de cobre y le convierta en muriato solu¬ 
ble, miontras que se precipita el sulfato de. cal 
que resulta do esta recíproca descomposición. 
Conviene que se agite bien en el momento de la 
mezcla, para impedir que el precipitado se aglo¬ 
mere en masas desiguales. Se deja reposar do¬ 
ce horas, luego se saca una corta cantidad do lí¬ 
quido claro para asegurarse de si se han emplea¬ 
do las debidas proporciones de cobre y muriato 
de cal, y por esto esneoesasio que esta solución dé 
un ligero precipitado, sea que se añada un exce¬ 
so de sulfato de cobre, ó bien de disolución de 
muriato de cal: en caso de que precipitara abun¬ 
dantemente por -el sulfato de cobre, debería aña¬ 
dirse á los toneles una cantidad aproximativa de 
la disolución de muriato de cal, y recíprocamen¬ 
te, de modo quo se aproxime lo mas posible al 
término indicado: hay sin embargo menos incon¬ 
veniente en quo domine el sulfato de cobre. 
Luego que el depósito de sulfato de cobre es¬ 
tá bien formado, se trasiega clara la disolución 
do cobre y se echa sobro el depósito de las aguas 
del lavado á 8 ó 10 grados, obtenidos por una 
antecedente operación; so mezclan bien por me¬ 
dio de una espútala larga, después se dejan po¬ 
sar aun por doce horas; se trasiegan entonces los 
líquidos claros, quo so reúnen á los que se han 
obtenido primero, y se deslíe el depósito con una 
paleta de madera; se pone en> seguida sobre fil¬ 
tros cónicos de tela cruda, cuadranglares, sóli¬ 
damente cosidos y unidos á los marcos de made¬ 
ra, por medio de seis cuerdas pasadas por ojales 
hechos en cada uno de sus costados, y cuyas di¬ 
mensiones pueden ser do 18 pulgadas en cuadro 
sobre un pié de profundidad. A medida que los 
depósitos se escurren sobre estos filtros, se les 
echan los residuos que provienen de otra opera¬ 
ción, y luego agua pura, repitiendo los lavados 
hasta quo la disolución, que pasa al través de los 
filtros, tan solo señale 2 ó 3 grados á lo mas. 
Todas las soluciones obtenidas sucesivamente 
por el modo indicado y divididas en cuatro tone¬ 
les, producen unas 670 libras de liquido verde á 
20 grados de Baumé; las soluciones mas débiles 
se guardan para los sulfates de cal en una opera 
cion siguiente. 1 
